— 23 — 



« Però non sempre si dà il caso in cui il cemento s'impiega da solo. 

 Ordinariamente esso viene corretto con la sabbia in proporzione di 1 : 1 : 2 : 3, 

 il che diminuisce la resistenza nel rapporto di 1: j: f: j. 



II. Composizione centesimale dei cementi. 



* Lo studio della composizione centesimale dei cementi può fornirci 

 criteri sufficienti per dare un esatto giudizio della natura e della bontà di 

 un prodotto idraulico? 



« È questa una questione che si è a lungo agitata, e noi abbiamo cre- 

 duto di fare opera utile aggiungendo alle numerose analisi che si sono finora 

 pubblicate, quelle dei prodotti dei quali abbiamo potuto disporre. 



« I metodi che abbiamo adottati sono quelli consigliati dai migliori 

 trattatisti (Fresenius, Classen etc). Esporremo quindi semplicemente le poche 

 osservazioni e qualche modificazione che ci è capitata di fare nel corso delle 

 nostre analisi ('). 



« Perdita al fuoco. Gr. 5 circa di cemento furono arroventati sino a co- 

 stanza di peso. La perdita può essere considerata come acqua e anidride carbonica, 

 proveniente dai carbonati facilmente decomponibili, poiché le sostanze orga- 

 niche e gli altri corpi volatili accidentali sono ordinariamente in quantità 

 trascurabile. 



« Determinazione dell anidride carbonica. Per questa determinazione 

 nessuno dei numerosi apparecchini soffiati proposti da Fresenius, Will, Mohr, 

 Geissler, Rose etc. si prestano nel nostro caso, poiché essendo piccolissima 

 la quantità di anidride carbonica che si riscontra nei cementi freschi, è 

 necessario adoperare una grande quantità di materiale per non incorrere 

 in errore. 



« Abbiamo invece fatto uso dell'apparecchio descritto da Fresenius ( 2 ), 

 ma l'abbiamo semplificato e reso adatto ad una lunga serie di esperienze 

 nel seguente modo : ai due tubi i e k a cloruro di calcio abbiamo sostituito 

 un tubo ad U (con due bolle) da combustione, che conteneva nella curvatura 

 dell'acido solforico in quantità tale da funzionare da valvola. Ai quattro 

 tubi m, n, o J p J che servono per raccogliere l'anidride carbonica, sostituimmo 

 un solo apparecchio di Geissler da combustione, ripieno di soluzione di po- 

 tassa caustica 1:2. 



« In quattordici determinazioni eseguite non sentimmo il bisogno di 

 rinnovare né l'acido solforico, né il solfato di rame anidro, e inoltre, siccome 

 la quantità di anidride carbonica contenuta nei cementi è scarsa, la soluzione 

 di potassa del tubo di Geissler potè essere adoperata per diverse successive 



(') Porgiamo i nostri sentiti ringraziamenti all'egregio giovane laureando E. Ccraulo 

 per l'aiuto che ci ha apprestato nel corso di queste analisi. 

 ( 2 J Traité ctanalyse chimique quant. pag. 379. 1891. 



